® 
558 H. Binder: Harz von Pieea vulg. L. 
1. mit 60%igem Alkohol, 
2. mit 68%igem Alkohol, 
3. mit 75%igem Alkohol, 
4, mit 90%igem Alkohol 
mazeriert. 
1. Die Filtrate waren ziemlich hell gefärbt; nach Verdunsten 
(les Alkohols blieb eine graue, weiche, undurchsichtige Masse zurück. 
2. Die Filtrate waren schon dunkler, aber nicht in dem Maße 
wie beim Rohharz; es schieden sich hier aus der Lösung bei längerem 
Stehen helle, klare, ölige Tropfen ab. Wenn diese mit Alkohol 
gemischt wurden, so konnten wir nach längerer Zeit kleine Krystalle 
bemerken, doch war die Menge zu gering für eine Untersuchung. 
3. Die Auszüge mit 75%igem Alkohol waren schwach gelb 
gefärbt. Nach 4 Monaten erst begannen sich Krystalle zu bilden, 
— 45%, der angewendeten Menge —, die aber noch von einer 
hellen, amorphen Masse umgeben waren. 
Die Reinigung ging aber ziemlich glatt von statten; schon 
nach dreimaligem Umkrystallisieren erhielten wir schöne, weiße, 
luft- und lichtbeständige Krystalle. Schmelzpunkt 138—143°. 
Ueber die Krystallform teilte uns Herr Adrian mit: 
„Die mir vorliegenden Krystalle sind optisch zweiachsig mit 
großem Achsenwinkel. Auslöschung schief zu den beobachteten 
Spaltbarkeiten. (Wegen Fehlens einer guten Krystallbegrenzung ist 
die Beobachtung der Auslöschung meist unmöglich.) 
Monoklin oder triklin, 
optischer Charakter: negativ, 
kleinerer Brechungsexponent: & = 1,55, 
größerer Brechungsexponent: y = 1,56, 
Doppelbrechung: 0,01, 
Krystallform: die Krystalle sind spießig und verfilzt, zer- 
bröckeln leicht. Schlecht begrenzt, selten zwei spitzwinkelig auf- 
einander stehende Spaltbarkeiten zu beobachten.“ 
Das optische Drehungsvermögen wurde auch hier unter- 
sucht und ergab die interessante Tatsache, daß es beinahe gleich 
ist, wie das der entsprechenden Krystalle des Rohharzes: 
[x]p = — 54° 28°; ce = 6,549. 
4. Der in 75%igem Alkohol unlösliche geringe Rückstand 
war nicht ganz weiß, sondern schwach gefärbt; er war ziemlich 
schwer und sandartig. In 90%igem Alkohol war er mit gelber 
Farbe löslich und bildete auch nach 9 Monaten keine Krystalle, 
sondern nur eine amorphe Masse. 
